Rustorezista ŝtalo

La rustorezista ŝtalo estas rezista kontraŭ korodo kaj enhavas de 10,5 ĝis 13  procentojn da kromo, kiuj estas solvitaj en aŭstenitaj (γ-fero) aŭ feritaj mikskristaloj (α-fero). La efiko baziĝas sur tio, ke la granda kromproporcio havas protektan funkcion per la dika pasiva surfaca tavolo el kroma oksido.Kiel Nikelo kaj Kromo Afektas la Ecojn de Aŭstenitaj Neoksideblaj Ŝtalaj Pulvoroj. Stanford Advanced Materials (SAM). powder.samaterials.com Krom kromo kiu estas konsiderata la ĉefa elemento de la rustorezista ŝtalo, ĝi povas enhavi ankaŭ nikelon, molibdenon, titanon, niobion, sulfuron, fosforon kaj aliajn kromelementojn.

Ĝi estas uzata en jetmotoroj, produktado de kemiindustriaj instalaĵoj, kuirejaj ujoj, tranĉiloj.Kromo: Elementaj Ecoj kaj Uzoj.

La rustorezista ŝtalo estis patentigita en 1912 fare de firmao Fried. Krupp AG en Essen kaj la produktado rapide disvolviĝis.

 Komparo de malsamaj alojoj 
 Gisfero  Fe + C > 2% Karboneca ŝtalo  Fe + C < 2% Speciala ŝtalo  Fe + C < 2% + (Cr, Ni, Mo, kaj aliaj) > 5% Rustorezista ŝtalo  Fe + C < 1.2% + Cr > 10.5%

 Konformtabelo de la ĉefaj ŝtalmarkoj kaj ties kemia enhavo 
 *DINAISIGOSTCMnSiCrNiMoTi C1  1.4021  420  20X13  0,20  1,5  1,0  12,0-14,0    F1  1.4016  430  12X17  0,08  1,0  1,0  16,0-18,0    A2  1.4301  304  12X18H9  0,07  2,0  0,75  18,0-19,0  8,0-10,0   A2  1.4948  304H 08X18H10  0,08  2,0  0,75  18,0-20,0  8,0-10,5    A2  1.4306  304L  03X18H11  0,03  2,0  1,0  18,0-20,0  10,0-12,0   A3  1.4541  321  08X18H10D  0,08  2,0  1,0  17,0-19,0  9,0-12,0   5xC-0,7 A4  1.4401  316  03X17H14E2  0,08  2,0  1,0  16,0-18,0  10,0-14,0  2,0-2,5  A4  1.4435  316S  03X17H14E3  0,08  2,0  1,0  16,0-18,0  12,0-14,0  2,5-3,0  A4  1.4404  316L  03X17H14E3  0,03  2,0  1,0  17,0-19,0  10,0-14,0  2,0-3,0  A5  1.4571  316Ti  08X17H13E2D  0,08  2,0  0,75  16,0-18,0  11,0-12,5  2,0-3,0  5xC-0,8A5  1.4845  310S  20X23H18  0,08  2,0  0,75  24,0-26,0  19,0-21,0  

Signoj de rustrezistaj ŝtaloj:

C1 — martensita ŝtalo.

F1 — ferita ŝtalo.

A1, A2, A3, A4, A5 — aŭstenitaj rustrezistaj ŝtaloj.

Plej disvastiĝinta grupo de la rustorezista ŝtalo estas A2 = X 5 Cr Ni 18 10 = karbono — 0,05%, kromo — 18%, nikelo — 10% = EN signo 1.4301 = AISI 304.

La due disvastiĝinta grupo estas A4 = X 5 Cr Ni Mo 17 12 2 = karbono — 0,05%, kromo — 17%, nikelo — 12%, molibdeno — 2% = EN signo 1.4401 = AISI 316. Foje oni nomas ĝin acidrezista.

 Konformtabelo de la ĉefaj ŝtalmarkoj kaj ties kemia enhavo 
 Kemia enhavo laŭ ENENAISIASTMAFNOR Cr + Ni  Rustorezista kromonikela ŝtalo    X 5 CrNi 18 10  1.4301  304  S 30400  Z 6 CN 18 09 X 5 CrNi 18 12  1.4303  305   Z 8 CN 18 12 X 10 CrNi S 18 9  1.4305  303  S 30300  Z 10 CNF 18 09 X 2 CrNi 19 11  1.4306  304 L  S 30403  Z 3 CN 18 10 X 12 CrNi 17 7  1.4310  301  S 30100  Z 11 CN 18 08 X 2 CrNiN 18 10  1.4311  304 LN  S 30453  Z 3 CN 18 10 Az X 1 CrNi 25 21  1.4335  310 L   Z 1 CN 25 20 X 1 CrNiSi 18 15  1.4361   S 30600  Z 1 CNS 17 15 X 6 CrNiTi 18 10  1.4541  321  S 32100  Z 6 CNT 18 10 X 6 CrNiNb 18 10  1.4550  347 (H)  S 34700  Z 6 CNNb 18 10Cr + Ni + Mo  Rustorezista kromonikella molibdena ŝtalo   X 5 CrNiMo 17 12 2  1.4401  316  S 31600  Z 7 CND 17 11 02X 2 CrNiMo 17 13 2  1.4404  316 L  S 31603  Z 3 CND 18 12 2X 2 CrNiMoN 17 12 2  1.4406  316 LN  S 31653  Z 3 CND 17 11 AzX 2 CrNiMoN 17 13 3  1.4429  316 LN (Mo+)  (S 31653)  Z 3 CND 17 1 2 AzX 2 CrNiMo 18 14 3  1.4435  316 L (Mo+)  S 31609  Z 3 CND 18 14 03X 5 CrNiMo 17 13 3  1.4436  316 (Mo)   Z 6 CND 18 12 03X 2 CrNiMo 18 16 4  1.4438  317 L  S 31703  Z 3 CND 19 15 04X 2 CrNiMoN 17 13 5  1.4439  317 LN  S 31726  Z 3 CND 18 14 05 AzX 5 CrNiMo 17 13  1.4449  (317)   Z 6 CND 17 12 04X 1 CrNiMoN 25 25 2  1.4465   N08310/S31050  Z 2 CND 25 25 AzX 1 CrNiMoN 25 22 2  1.4466   S 31050  Z 2 CND 25 22 AzX 4 NiCrMoCuNb 20 18 2  1.4505    Z 5 NCDUNb 20 18X 5 NiCrMoCuTi 20 18  1.4506    Z 5 NCDUT 20 18X 5 NiCrMoCuN 25 20 6  1.4529   S31254 (±) X 1 NiCrMoCu 25 20 5  1.4539  904 L  N 08904  Z 2 NCDU 25 20X 1 NiCrMoCu 31 27 4  1,4563   N 08028  Z 1 NCDU 31 27 03X 6 CrNiMoTi 17 12 2  1.4571  316 Ti  S 31635  Z 6 CNDT 17 12X 3 CrNiMoTi 25 25  1.4577    Z 5 CNDT 25 24X 6 CrNiMoNb 17 12 2  1.4580  316 Cb/Nb  C31640  Z 6 CNDNb 17 12X 10 CrNiMoNb 18 12  1.4582  318   Z 6 CNDNb 17 13DUPLEX  Dupleksa rustorezista ŝtalo    X 2 CrNiN 23 4  1.4362   S 32304/S 39230  Z 3CN 23 04 AzX 2 CrNiMoN 25 7 4  1.4410   S 31260/S 39226  Z 3 CND 25 07 AzX 3 CrNiMoN 27 5 2  1.4460  329  S 32900  Z 5 CND 27 05 AzX 2 CrNiMoN 22 5 3  1.4462  (329 LN)/F 51  S 31803/S 39209  Z 3 CND 22 05 AzX 2 CrNiMoCuWN 25 7 4  1.4501  F 55  S 32760 X 2 CrNiMoCuN 25 6 3  1.4507   S 32550/S 32750  Z 3 CNDU 25 07 AzX 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4  1.4565   S 24565 C° - 600° -   Rustorezista ŝtalo por altaj temperaturoj X 10 CrAl 7  1.4713    Z 8 CA 7X 10 CrSiAl 13  1.4724    Z 13 C 13X 10CrAI 18  1.4742  442  S 44200  Z 12 CAS 18X 18 CrN 28  1.4749  446  S 44600 Z  18 C 25X 10 CrAlSi 24  1.4762    Z 12 CAS 2520 CrNiSi 25 4  1.4821  327   Z 20 CNS 25 04X 15 CrNiSi 20 12  1.4828  302 B/ 309  S 30215/30900  Z 17 CNS 20 12X 6 CrNi 22 13  1.4833  309 (S)  S 30908  Z 15 CN 24 13X 15 CrNiSi 25 20  1.4841  310/314  S 31000/31400  Z 15 CNS 25 20X 12 CrNi 25 21  1.4845  310 (S)  S 31008  Z 8 CN 25 20X 12 NiCrSi 35 16  1.4864  330  N 08330  Z 20 NCS 33 16X 10 NiCrAlTi 32 20  1.4876  N 08800  Z 10 NC 32 21X 12 CrNiTi 18 9  1.4878  321 H  S 32109  Z 6 CNT 18 12X 8 CrNiSiN 21 11  1.4893   S 30815 X 6 CrNiMo 17 13  1.4919  316 H  S 31609  Z 6 CND 17 12X 6 CrNi 18 11  1.4948  304 H  S 30409  Z 6 CN 18 11X 5 NiCrAlTi 31 20  1.4958   N 08810  Z 10 NC 32 21X 8 NiCrAlTi 31 21  1.4959  N 08811  Cr  Instrumenta rustorezista ŝtalo   X 6 Cr 13  1.4000  410 S  S 41008  Z 8 C 12X 6 CrAl 13  1.4002  405  S 40500  Z 8 CA 12X 12 CrS 13  1.4005  416  S 41600  Z 13 CF 13X 12 Cr 13  1.4006  410  S41000  Z 10 C 13X 6 Cr 17  1.4016  430  S 43000  Z 8 C 17X 20 Cr 13  1.4021  420  S 42000  Z 20 C 13X 15 Cr 13  1.4024  420 S  J 91201  Z 15 C 13X 30 Cr 13  1.4028  420  J 91153  Z 33 C 13X 46 Cr 13  1.4034  (420)   Z 44 C 14X 19 CrNi 17 2  1.4057  431  S 43100  Z 15 CN 16 02X 14 CrMoS 17  1.4104  430 F  S 43020  Z 13 CF 17X 90 CrMoV 18  1.4112  440 B  S 44003  Z 90 CDV 18X 39 CrMo 17 1  1.4122  440 A   Z 38 CD 16 01X 105 Cr Mo 17  1.4125  440 C  S 44004/S 44025  Z 100 CD 17X 5 CrTi 17  1.4510  430 Ti  S 43036/S  43900 Z 4 CT 17X 5 CrNiCuNb 16 4  1.4542  630  S17400  Z 7 CNU 17 04X 5 CrNiCuNb 16 4  1.4548  630  S17400  Z 7 CNU 17 04X 7 CrNiAl 17 7  1.4568  631  S17700  Z 9 CNA 1 7 07

DIN — Deutsches Institut für Normung.

EN — Standarto de Eŭronormo EN 10027.

ASTM — American Society for Testing and Materials.

AISI — American Iron and Steel Institute.

AFNOR — Association Francaise de Normalisation.

Noto - La cifero post X indikas la elcenton de karbono en la alojo.

 Vidu ankaŭ 
 Ŝtalo
 Antiferomagnetismo
 Ŝtalo 12K18N10Т (rusia marko de la rustorezista ŝtalo)

 Referencoj 

Kategorio:Ŝtalo
Kategorio:Metalurgio